2 VIII. Di-. O. KaUaainer: 



Zkoušení nehtem (1) provádí se takto : Portland 

 ský cement rozdělá se s vodou v těsto náležitě husté, z něhoži 

 se zhotoví pak koláčky. Tuhost jejich zkouší se pak čas od 

 času vrypem nehtem. Za »počátek tuhnutí« bere se doba uply- 

 nulá od rozděláni cementu s vodou až do doby, kdy vrypem 

 nehtu utvořená rýha již iiesteče; za konec tuhnutí pak doba 

 uplynulá od rozděláni cementu s vodou až do doby, kdy rýp- 

 nutím nehtem netvoří se na povrchu koláčku patrnější rýha. 



Zkoušeni Yicatovou j e h 1 o u (2) v cementářské' 

 praxi se datuje od r. 1882, kdy švýcarskými normami pro 

 zkoušení cemeritu bylo do ní přímo zavedeno a později též 

 pojmuto do zkušebních norem různých jiných státii a též 

 státu rakouského. 



Dle rakouských norem (3) provádí se zkoušení Yicato- 

 vou jehlou takto: 



K zjištění počátku a doby tuhnutí portlandského ce-^ 

 mentu užívá se normální jehly ve spojení s přístrojem pro 

 určení konsistence. 



Ježto tuhnutí portlandského cementu odvislé jest od 

 množství vody k cementu přidané, jest nutno připraviti ce-'j 

 mentovou maltu o určiné konsistenci (normální konsistenci). 



Přístroj k zjištění konsistence skládá se z podstavce, 

 na němž upevněno jest dělení v milliometrech. Ve zvláštním 

 v^edení pohybuje se kovová tyčinka, kterou možno aretovati 

 a jejíž horní konec nese kovovou destičku, dolní pak konec 

 mosazný váleček o 1 cm průměru. Váleček spolu s kovovou 

 tyčinkou a destičkou váží 300 g (měřič konsistence). 



K přístroji přísluší nádobka zhotovená z tvrdé gumy 

 o průměru 8 cm a výšce 4 cm, která slouží k jímání cemen- 

 tové kaše. Při upotřebení klade se tato na silnou skleněnou 

 desku, která současně tvoří její dno. Dosahuje-li váleček až 

 na dno nádobky, tu ukazuje ručička na kovové tyčince upev- 

 něná na nulový bod dělení, tak že možno přímo odečísti každé 

 postavení dolní plochy válečku nade dnem nádobky. 



Při sledování průběhu tuhnutí portlandského cementu 

 má se zachovávati tento postup: 



400 g portlandského cementu míchá se s přibližně vo- 

 leným množstvím vody (25 — 30%) u volně a prostředně tuh- 

 noucích cementů 3 minuty, u rychle tuhnoucích cementů 1 



